257 



Wasser 9.37 



Sauerstoff 1.40 



Kieselsäure 0.29 



Wismutoxyd unbest. 



Kupferoxyd 20.37 



Arsensäure 27.70 



Eisenoxyd 1.59 



Kobaltoxydul 21.02 



Nickeloxydul 5.37 



Kalkerde 11.32 



Magnesia 0.66 



Manganoxydul 0.39 



Kohlensäure 0.82 



a. 



12.12 

 4.11 

 0.29 

 1.70 

 15.01 

 20.50 

 0.71 

 23.80 

 12.98 

 9.27 



c. 



100.30 



96.83 



100.49 



Die zu den Analysen verwendeten Proben waren alle von 

 Olivenit-Trümchen* so durchschwärmt, dass es aufgegeben wer- 

 den musste, hiervon dieselben vollständig zu befreien. 



Aus Analyse c berechnet sich für 15,0 Procent Kupferoxyd 

 die zur Olivenitbildung erforderliche Menge Arsensäure zu 10,8, 

 so dass noch 9,7 Procent Arsensäure übrig bleiben, die, an 

 9,3 Kalkerde gebunden gedacht, einer dem Olivenit entsprechen- 

 den Kalkverbindung angehören könnten. Nach Abzug der ge- 

 ringen, zur Constitution des vorausgesetzten Kalk-Kupfer-Olivenit 

 erforderlichen Menge Wassers (1,5 Procent) und nach Abzug- 

 anderer als Verunreinigungen anzusehender Bestandteile erhalten 

 wir für den Winklerit: 



welche Zusammensetzung nahezu der allgemeinen Formel 



Wasser 

 Sauerstoff 

 Kobaltoxydul 

 Nickeloxydul 



10.6 

 4.1 

 23.8 

 13.0 



20.6 

 8.0 

 46.2 

 25.2 



51.5 



100.0 



R 2 3 -r-2H 2 



und der speciellen 



Co*Ni 2 9 4- 2H 2 



entspricht, Letztere erfordert: 



Kobaltsesquioxyd 54.97 

 Nickelsesquioxyd 27.15 

 Wasser 17.88 



100.00 



* Olivenit soll hier nach Hrn. Erich's Mittheilung auch schön kry- 

 stallisirt neben Malachit, Kupferlasur und Kohaltblüthe vorkommen. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1882. Bd. II. 17 



